Source: http://docplayer.it/2448217-Compact-cassette-degrado-e-recupero.html
Timestamp: 2016-12-06 22:27:58+00:00

Document:
⭐Compact cassette: degrado e recupero.
Compact cassette: degrado e recupero.
Download "Compact cassette: degrado e recupero."
1 Compact cassette: degrado e recupero.2 Biennio Specialistico di Musica e Nuove Tecnologie Compact Cassette: degrado e recupero. Laureando: Gianfranco Scuotri Relatore: Alberto Gaetti Anno accademico: 2010/2011 13 24 Biennio Specialistico di Musica e Nuove Tecnologie Compact Cassette: degrado e recupero. Laureando: Gianfranco Scuotri Relatore: Alberto Gaetti Anno accademico: 2010/2011 35 Introduzione I NASTRI CENNI STORICI EVOLUZIONE Base Strato magnetico Nastri per segnali audio analogici Nastri con supporto cartaceo Nastri acetati Nastri poliesteri I formati di nastro più utilizzati Velocità di riproduzione Flange Cartdriges e cassette Noise Reduction Equalizzazione dei nastri COMPACT CASSETTE COSTITUZIONE E CAUSE DI DEGRADO DEI NASTRI MAGNETICI Processi di polimerizzazione e policondensazione Struttura e cristallinità dei polimeri Poliesteri Polietilentereftalato (PET) Poliuretani Polivinilcloruro (PVC) Proprietà igroscopiche dei nastri magnetici Invecchiamento dei nastri magnetici Forza di adesione dell ossido Problemi fisici FATTORI DI DEGRADO E PROBLEMATICHE NELLA PREDIZIONE DELLA DURATA DEI NASTRI Evoluzione Legante / ossido di rivestimento Substrato Identificare i nastri MODALITA DI DEGRADO Base Polietilene tereftalato (PET) Polietilene naftalato (PEN) Leganti poliuretanici Rilubrificazione Possibili lubrificanti L olio di jojoba Siliconi e silossani Lubrificanti fluorurati Controllo tensionamento del nastro pag.6 pag.7 pag.7 pag.8 pag.8 pag.8 pag.9 pag.10 pag.10 pag.10 pag.11 pag.11 pag.12 pag.12 pag.13 pag.13 pag.14 pag.16 pag.16 pag.17 pag.18 pag.19 pag.19 pag.19 pag.19 pag.20 pag.22 pag.22 pag.23 pag.23 pag.23 pag.24 pag.24 pag.24 pag.24 pag.24 pag.25 pag.25 pag.26 pag.26 pag.27 pag.27 pag.27 pag.27 46 Riprodurre nastri a velocità più elevate BBAF Fattori di degrado INTERVENTI Catalogazione Equipment Rilubrificatore Riposizionamento nastro e sostituzione splice Incubazione CONCLUSIONI APPENDICE A Linee guida IASA APPENDICE B Print trough APPENDICE C Bias APPENDICE D KAPTON APPENDICE E Curva di salita incubatore M80-RH APPENDICE F Workflow Bibliografia Ringraziamenti pag.28 pag.28 pag.28 pag.29 pag.29 pag.29 pag.29 pag.31 pag.35 pag.39 pag.40 pag.41 pag..44 pag.47 pag.48 pag.50 pag.53 pag..55 57 Introduzione giorni nostri occupando una fetta importante del mercato mondiale dei supporti audio analogici. Utilizzate non solo in ambito amatoriale, hanno assolto piuttosto bene al compito di supporto audio prediletto per sistemi di registrazione portatili. Il nastro utilizzato per questo tipo di formato è stato in un primo momento il medesimo del formato open reel, e pertanto, a distanza di anni, mostra la stessa tipologia di problemi. le del nastro, sticky shead syndrome (SSS o anche conosciuta come sindrome dell appicicaticcio) e più in generale soft binder syndrome (SBS sindrome d indebolimento del legante). documentazione da considerare risolte le problematiche sopraelencate. Il materiale utilizzato durante le prove in laboratorio proviene interamente dall Istituto Storico della Resistenza in Toscana ISRT di Firenze; tutti i test e le prove sono state condotte presso il laboratorio MARTLab del Conservatorio Statale di Musica L. Cherubini di Firenze. 68 I NASTRI Dal loro sviluppo negli anni 30, i nastri magnetici hanno sopperito alle più svariate esigenze di registrazione, distribuzione e preservazione delle informazioni. Si tratta di un supporto di facile uso e maneggevolezza, versatile e adatto a contenere i più disparati tipi di informazioni (audio/video/ dati). rata conservazione dei nastri ha portato alla perdita di innumerevoli quantità di materiale. zione contenuta nei nastri non è direttamente - uomo e nastro deve rispondere a determina- Anche il ripetuto utilizzo delle macchine può portare al deterioramento della fonte. Pertanto la capacità di recupero delle informa- grità delle apparecchiature. CENNI STORICI La tecnologia di registrazione su nastro mag- ciaio di Paulsen 1889 che resterà il metodo - [1], diverrà il primo standard di memorizzazzione magnetica grazie al nastro prodotto da BASF [14]. Il magnetofono si avvale di un nastro normalmente di materiale plastico, ricoperto e impregnato di una sostanza magnetizzabile. Inizialmente la registrazione era solo monofonica con velocità di scorrimento del nastro di 76 cm/s, successivamente ridotta. Più tardi il nastro verrà suddiviso in due tracce per la stereofonia e poi, ungerà ad una altezza massima di due pollici il numero di tracce non è sempre proporzio- istratori a quattro tracce su nastri da un quarto, da mezzo e da un pollice. La registrazione, inoltre, può possedere diversi tipi di equalizzazione (CCIR europea o NAB americana) o può Dolby o dbx) per ridurre il rumore di fondo. 79 EVOLUZIONE Nel corso dei decenni i nastri magnetici hanno Fino ai primi del 900 il migliore materiale utilizzato era l acciaio a elevato tenore di carbonio (C), a volte in lega con cromo (Cr) o vanadio (V Dal 1930 furono sviluppate nuove leghe, la più nota era di ferro cobalto vanadio (Fe-Co- V [9] questo nuovo tipo di supporto sarà disponibile in germania successivamente all idea della - La lega FeCO 3 non ha buone proprietà magnetiche ma l abbondanza e il basso costo lo I materiali più utilizzati furono succesivamente la magnetite Fe 3O4 e la gamma ferrite ^cfe 3O2h, entrambi con bassa coercitività ed Dal 1940 circa per la produzione dei nastri sono stati testati diversi tipi di materiali con Dal 1960 [2] la base è spesso costituita di polietilentereftalato (PET) o polietilen naftalato (PEN) che hanno buone proprietà elastiche e Sul lato della base opposto allo strato magnetizzabile, meglio conosciuto come dorso, allo scopo di ridurre il rischio di correnti elettrostatiche viene introdotto il nerofumo, infatti il carbon black è conduttore e si è dimostrato molto utile in situazioni di riproduzione ad ad Inoltre favorisce la pulizia del nastro e l allontanamento dalle spire quando il nastro è avvol- Nel 1947 i laboratori 3M negli USA svilupparono un nastro a elevata coercitività costituito da particelle aciculari orientate secondo il ver- Questi nastri possedevano una buona risposta in frequenza e potevano essere utilizzati a bas- I principali miglioramenti consistettero nell aumentare la coercitività del nastro, la (rugosità e resistenza all abrasione) nonché nel migliorare l uniformità di distribuzione Oltre alla gamma ferrite ^cfe 3O2h si utilizzarono diossido di cromo (CrO 2) e monossido di carbonio (CO), particelle meccaniche e leghe di ferro (Fe), nichel (Ni) e cobalto (Co Vediamo ora nel dettaglio le varie componenti Base Lo spessore della base dei primi nastri supera- nm La riduzione dello spessore prima a 37nm poi nm ha consentito di aumentare la quantità complessiva di nastro avvolto sulle bobine, ma per contro ha peggiorato la resistenza meccanica del nastro e ha aumentato il Nastri troppo sottili tendono poi a uscire dalle Il primo materiale utilizzato per la base fu la carta, ma l elevata rumorosità del supporto e lulosa, dello spessore di 37nm, più durevole l elevata deformabilità plastica rendeva i na- Nel 1960 fu il momento dei poliesteri ma l al- Successivi ai poliesteri fecero la loro com- soppiantati in seguito dal KAPTON DUPONT Strato magnetico Le particelle contenute in questa sezione devo- nm nm; more di fondo, causato da particelle di grandi dimensioni e dal superparamagnetismo, causato da particelle di dimensioni eccessivamen- I metodi di ottenimento possono essere sintetici o per precipitazione, scarso l uso di fram- La ^cfe 3O2h usata per molti anni nella forma aciculare si ottiene per ossidazione di magnetite Fe 3O4 810 La lega Fe 2O 3, COsi ottiene aggiungendo piccole parti di COe sostituendo alcune parti del Fe nel reticolo cristallino, producendo una generale anisotropia che ha come effetto un aumento della coercitività. Fe 2O 3, COin forma cubica dopata possiede dimensioni delle particelle inferiori a 0,1nm. In generale le particelle aciculari sono preferite perché richiedono meno COdopante e sono più stabili magneticamente. COadsorbito sufe2o3 Anziché dopare l acido, si fa adsorbire sul nastro il CO 4mm che migliora l interazione magnetica del nastro aumentando la forza coercitiva Hc in maniera stabile. Per rendere più stabile il nastro si effettua poi un trattamento che ricopre le particelle con SiO 2. FeOx Ha struttura intermedia tra Fe 3O4 e Fe 2O 3e può essere migliorata con adsorbimento di Co. Ferrite cubica (Fe2O3) Ottenuta per sintesi da composti ferrosi, è di scarso interesse odierno ma fu utilizzata nei primi nastri dal Magnetite cubica (Fe3O4 ) Prodotto di sintesi non più in uso. Diossido di Cromo (CrO2) In forma aciculare ha proprietà ferromagneti- Si ottiene per decomposizione dicro 3. I nastri che contengono questo prodotto necessitano di magnetofoni con elevato Bias e speciale equalizzazione. Meno stabile del Fe 2O 3. FeCo/fenico Di dimensioni particolarmente ridotte queste particelle metalliche possiedono magnetizzazione residua Br da tre a quattro volte più elevato rispetto agli ossidi sopra elencati e un elevata coercitività ( kaln). Anche se contemplate già dal 1888, furono annunciate dal 1979, sono instabili chimicamente e devono quindi essere protette. Nastri per segnali analogici I nastri per segnali analogici hanno fatto la loro comparsa commerciale intorno al 1950 decisero di passare a questo tipo di supporto. I nastri magnetici hanno subito diverse evoluzioni col passare del tempo e non sempre in favore del sistema migliore. I nastri magnetici sono largamente usati in campo audio-video ed essenzialmente consistono di tre strati. Il primo, chiamato BASE, è un materiale di supporto estremamente sottile (50µm), attualmente in PET. La BASE è ricoperta con lo strato magnetizzabile costituito da pigmenti magnetici (responsabili della riproduzione) dispersi all interno di un legante polimerico, costituito principalmente da elastomeri, poliesteri e poliuretani, a volte combinati con altri polimeri per ottenere particolari prestazioni. Sull altro lato della BASE, nei nastri per uso professionale può essere presente un substrato, chiamato DORSO o BACK COAT, costituito dal medesimo legante dello strato magnetizzabile nel quale è però disperso del nero fumo; il DORSO ha lo scopo di agevolare l isolamento del lato che non si desidera magnetizzare. Questo strato ha uno spessore pari a 1-2 µm e migliora le prestazioni meccaniche del nastro. Lo strato magnetizzabile spesso contiene del come allumina (Al2O 3) o silice (SiO 2). I nastri magnetici sono costituiti in termini di peso per il 20% da particelle di ossido e per il restante 80% da materiale polimerico. In termini di volume il 40% è costituito da ossidi magnetizzabili, 40% da elastomeri e un 20% da minuscoli pori necessari per prevenire l a- del sistema di riproduzione. Possiamo affermare che la buona riuscita dell archiviazione a lungo termine dei nastri magnetici dipende completamente dalla capacità dei materiali di conservare le proprie riguarda le componenti polimeriche sia per le particelle di ossido. Il legante è comunque l elemento più debole co è soggetto a decadimento di tipo chimico, relativo al degrado degli elastomeri poliesterepoliuretanici. 911 La componente elastomerica del legante è prodotta tramite una reazione tra un poliestere e un isocianato polifunzionale, in modo da ottenere legami uretanici. nella catena polimerica, dopo l iniziale combinazione col poliestere, essi possono reagire con idrogeno attivo proveniente dai gruppi uretani presenti nella catena e produrre punti di diramazione. Nei co-polimeri elastomerici sono presenti numerosi legami esteri particolarmente suscettibili agli attacchi dell umidità ambientale. Le reazioni idrolitiche sono considerate la principale causa di degrado chimico del legante al di sotto dei 75ºC, inoltre qualsiasi acido prodotto durante reazioni di idrolisi catalizza il processo di idrolisi stesso, conferendo alla reazione natura autocatalitica. Questo dimostra come il degrado del legante presente nel nastro sia quasi esclusivamente dovuto alla chimica dei gruppi esteri. E stato dimostrato [6] che dopo 18 mesi a 25ºC e RH al 100% poliesteri e poliuretani perdono il 90% della loro resistenza alla trazione in seguito alla scissione delle catene a causa dell idrolisi. Il degrado termico dei componenti uretanici può dar luogo alla produzione di amine, monossido o diossido di carbonio, oppure alla dissociazione degli stessi in alcoli e monomeri. L idrolisi dei poliesteri negli elastomeri uretanici può produrre acidi carbossilici con basso peso molecolare: questo conferisce al legante una costituzione gommosa, appiccicosa che crea non pochi problemi durante il processo di riproduzione e causa la perdita di particelle di ossido. Un altra causa di degrado è senza dubbio la formazione e la successiva decomposizione di perossidi e idroperossidi. I gruppi uretanici accelerano la decomposizione dei perossidi e cambiano l ordine di reazione e di attivazione energetica. Un altro punto da tenere in con- particelle magnetiche presenti nel legante. Le reazioni d idrolisi coinvolte nel degrado dei polimeri sono catalizzate dagli ioni dei metalli di transizione. Il ruolo degli ioni metallici nel degrado del legante di un nastro è probabilmente associato alla decomposizione dei perossidi attivi nel materiale. Nastri con supporto cartaceo I primi nastri erano costituiti da una base di carta ricoperta da uno strato di ossido. Alla vista risultavano particolarmente scuri e non subivano particolari deformazioni dimensionali. I risultati audio in compenso erano generalmente scadenti a causa dello strisciamento dello strato di carta sulle testine di riproduzione. L audio veniva registrato su una traccia chiamata centrale. Il problema principale nella riproduzione di questa tipologia di nastri è la compatibilità con le testine da ¼ di pollice e ½ pollice. Nastri acetati I nastri acetati soffrono di diverse tipologie di cause di degrado, alcune delle quali tipiche di questo supporto come la vinegar syndrome. Questa tipologia di nastri era particolarmente diffusa tra il 1950 e il Nel processo di decomposizione il nastro perde notevolmente lo stesso. Il deterioramento di questa tipologia di nastri è sicuramente legata ad una corretta blemi anche nel caso in cui l archiviazione sia avvenuta correttamente. La riproduzione può essere particolarmente problematica e l unico modo per utilizzare nastri acetati notevolmente deteriorati senza peggiorare la loro condizione, è quello di evitare un ulteriore tensionamento in riproduzione degli stessi (in modo da evitare rotture). In ogni caso questo tipo di deterioramento non è reversibile, il che comporta una possibile non I nastri acetati in avanzata fase di degrado possono essere avvolti in maniera scorretta, rischiando la totale perdita della guida. Questi subiscono un tipo di frattura fragile senza grossi problemi di deformazione, pertanto possono essere sottoposti a tensione controllata senza rischi deformazione immediati. Nastri poliesteri opaca; i nastri in poliestere spesso subiscono delle deformazioni plastiche prima della rottura. La causa principale di degrado di questo supporto è senza dubbio la cosiddetta stycky shead syndrome. L effetto è sperimentabile 1012 come una diminuzione della risposta alle alte frequenze causata dal deposito di parte del legante sulle meccabiche del sistema di riproduzione. E una reazione spesso reversibile ed è possibile effettuare dei trattamenti prima della riproduzione che ne migliorano le prestazioni. I formati di nastro più utilizzati (in pollici) [4] 2 Open reel Professionale 1 Open reel Professionale ½ Cassetta Professionale ¼ Open reel Professionale ¼ Open reel Semi-professionale [7] Compact cassette Velocità di riproduzione 15/32 ips 1,20 cm/s usata per alcune registrazioni di montaggio. Non comune. 15/16 ips 2,38 cm/s non comune. 1-7/8 ips 4,76 cm/s è la più bassa velocità di riproduzione, con un livello qualitativo abbastanza scarso, spesso utilizzata per consentire a un gran numero di informazioni di essere contenute all interno di nastro di ridotte dimensioni. Non è considerato uno standard professionale. 3-3/4 ips 9,525 cm/s molto co tabella 1 [7] tabella 2 ¼ Cassetta Cartucce stereo 8 ¼ Cassetta Elcaset ¼ Cassetta mune nell utilizzo domestico, in preproduzione e in diverse stazioni radio. Non è considerato uno standard professionale a causa della scarsa risposta in frequenza, scarsa fedeltà in generale 1113 [7] e addirittura scarsa riproduzione stereofonica. 7-1/2 ips 19,05 cm/s molto comune in produzioni home-made e stazioni radio. 15 ips 38,1 cm/s generalmente considerato uno standard professionale anche in campo mastering. 30 ips 76,2 cm/s soppiantata dalla 15 ips e dalla 7.5 ips è stata poi riutilizzata per realizzare dei mastering. Ha un range dinamico pari a un Dolby A a 15 ips. [7] immagine 2 Cartdriges e cassette Esistono tre grandi tipologie di sistemi che all closed per proteggere i nastri. Cassette immagine 1 Flange Le bobine di nastro magnetico sono avvolte su più comuni variano dagli 8 ai 26,5 cm per differenti durate di registrazione. Vi sono tre differenti tipi di supporti e sistemi di CINE per uso domestico per bobine dagli 8 ai 26,5 cm di diametro; quello NAB solo per bobine di diametro da 26,5 cm ad uso domestico e AEG DIN. I piatti porta bobine hanno sempre l attacco CINE con la parte superiore del perno con tre alette girevoli per bloccare sia le bobine Cine che gli adattatori NAB. Nel supporto AEG DIN, disponibile solo per registratori da studio professionali, il nastro trale metallico autoportante (il tutto chiamato erti (detti pancake ) non compatibili con gli attacchi CINE e NAB (ma facilmente intercambiabili con questi sostituendo il sistema di bobine). Il Philips è lo standard per ec- Un meno famoso precursore è stato prodotto da RCA, da ¼ di pollice (riferito alla cartuccia) registrato a 3.75 i.p.s. Elcast simile a RCA ma destinato a un mercato HI-FI. DAT nastro da 4mm. DCC, brevetto Philips che prevedeva riproduzione analogica ma registrazione esclusivamente digitale. Sony AIT, fallito come l AM- PEX DST. Singola spira, anello chiuso. NAB (nessun pinch roller interno), Muntz 4 tracce. Lear 8 tracce (portatile produzioni casalinghe). Altri Revere/Wollensak. DLT, LTO e S-AIT. [7] 1214 Equalizzazione dei nastri Le indicazioni IEC sono riferite all equalizzazione delle cassette in funzione del tipo di supporto magnetico: IEC Type I - Normal - ossidi di ferro IEC Type II e Type III - High - ossido di cromo o ossidi di ferro e cobalto IEC Type IV - Metal - metal particles Nella tabella sottostante l equalizzazioni più diffuse nell evoluzione dei nastri magnetici. [8] immagine 3 Noise Reduction Dolby (encode/decode system) Il primo e forse il più diffuso. Dolby A- dal 1968, compander a 4 bande. Dolby SR- versione aggiornata dell A dal Dolby B- versione non professionale a una banda solitamente applicato alle cassette. to e raro utilizzo. Dolby HX pro- sistema raro e di scarso utilizzo. DBX TYPE I- standard professionale. TYPE II- standard commerciale ma a volte presente anche su alcuni LP. tabella 3 [9] tabella 4 Burwen e Telefunken produssero anche loro dei propri sistemi di riduzione del rumore ma di scarsa diffusione, con le dovute differenza tra Europa e Stati Uniti, e spesso utilizzati solo negli ambienti professionali. 1315 COMPACT CASSETTE A partire dalla metà degli anni 60 del secolo scorso, le compact cassette hanno completa- 5 pollici tipici dell utilizzo domestico. Come compact cassetta è costituita da un contenitore in due parti che racchiude e protegge i due nuclei attorno ai quali il nastro è avvolto, permettendo il contatto con le testine tramite ap- [12] immagine 4 Esploso di una Compact Cassette Partizionato in due lati, il nastro è largo 3.81 mm (0.150 in) e ha una velocità di riproduzio- Esistono nastri di diversa durata: C45 cassette: 22.5 min per lato. C60 cassette: 30 min per lato. C90 cassette: 45 min per lato. C120 cassette: 60 min per lato. Le C120 utilizzano una tipologia di nastro gnale d uscita, peggiore print-trough e molti problemi di compatibilità con le apparecchiature di riproduzione. L idea di utilizzare un sistema a casette che ri- reel nasce in un epoca precedente la produzione Philips. Nel 1912, l American Telegraphone Company sviluppò un sistema che permetteva a un operatore di rimuovere o riposizionare le bobine senza dover riavvolgere il nastro, mantenendo quindi la posizione tramite un sistema di morse. Nei primi anni 30 la Echophone Company of Germany produsse un sistema che richiudeva le bobine in contenitori metallici: questo è stato il primo sistema a cassette. Durante la seconda guerra mondiale sia la Brush Development Company che la Armour Research Foundation produssero dei registratori a cassette per l esercito americano. Nel periodo immediatamente successivo, tutti questi sistemi persero il loro mercato a causa - coated tape. inoltre dal volume e dalle conseguenti problematiche relative alla velocità di riproduzione successivamente risolte grazie ai miglioramenti della progettazione delle testine a partire dagli anni 50. In questo contesto la RCA divenne il primo produttore a introdurre un sistema a cassette. Nel 1958 la RCA annuncerà il suo sistema con cartridges (in tutto e per tutto una cassetta) e la strumentazione corrispondente per il mese di agosto dell anno corrente, anche se tutto ciò non avverrà prima dell estate successiva. Il sistema RCA utilizzava un nastro da16 pollici operativo a 37.5 ips in modo da fornire 60 minuti di registrazione. Il contenitore aveva dimensioni pari a 5X9 pollici, ma nonostante i due produttori per i nastri (3M e Orradio Industries), quello per l attrezzatura (Bell Sound) e gli sforzi della stessa RCA, il progetto affondò. Un progetto successivo a questo fu quello patrocinato dalla CBS la quale introdusse un cartridges (non cassette) di dimensioni più modeste e un nastro con dimensioni e velocità di registrazione minore con un solo nucleo rimovibile. Nemmeno questo progetto impressionò il mercato e fu abbandonato. Anche se fallimentari, questi due esperimenti, possono essere considerati dei precursori, tanto che quest esperienza convinse Philips a cercare di acquistare da CBS il brevetto per il loro prodotto, acquisizione non andata a buon Philips avvierà la propria ricerca in questo campo cercando di trarre le migliori caratteristiche da entrambi i progetti, in particolare tenendo in considerazione l eccessivo costo e complessità della produzione CBS e la scarsa maneggevolezza del prodotto RCA. Il primo passo verso il prodotto come lo conosciamo tutt oggi è stato quello di utilizzare due nuclei come nel progetto RCA, ma sfruttando i lati - cità di riproduzione di 4,76 cm/s, permettendo alla casa olandese di produrre un prototipo con dimensioni di. La prima versione anche conosciuta come Pocket Cassette verteva su 5 punti cardine: 1. zione. 2. Una struttura semplice e robusta Massima protezione del nastro. 5. Bassi consumi di energia necessari per riproduzione e riavvolgimento. Tra gli anni 60 e i 70 si possono dire raggiunti a pieno questi obbiettivi e con l introduzione dello stereo per entrambi i lati (sistema getto Philips Compact Cassette. Ottenere alte prestazioni dalle compact cassette, le quali possiedono nastri di ridotte dimensioni e bassa velocità di riproduzione, richiede un grande investimento nella progettazione della parte magnetizzabile, costituita inizialmente da ossido di ferro gamma. Il primo passo fu quello di produrre particelle di ossido il più piccole possibile da posizionare in numero maggior possibile all interno di un nastro il più liscio possibile. Negli anni questi sforzi hanno permesso una migliore risposta in alta frequenza e una maggior riduzione del rumore, da prendere in considerazione senza dub- particolarmente performante sviluppato dalla Pzifer Corporation nei primi anni 70. Questa nuova tipologia di particelle magne- mondo del video e dei dati dove gli standard delle Compact Cassette troverà terreno fertile chinari per la riproduzione. Il biossido di cromo fa il suo debutto col nuo- un materiale altamente costoso ma vista l esigua quantità utilizzata nelle Compact Cassette, il costo non è un fattore predominante. In seguito alla dimostrazione dell instabilità di quest ossido nei tardi 70 verrà sostituito dall ossido di ferro-cobalto. 1517 COSTITUZIONE E CAUSE DI DEGRA- DO DEI NASTRI MAGNETICI Un nastro magnetico si compone in generale di tre strati: rivestimento superiore, in cui le particelle magnetiche vengono miscelate assieme ad altri elementi in un legante, un substrato intermedio e un rivestimento inferiore nel quale delle particelle di carbonio vengono a loro volta distribuite in un legante. In seguito legante può perdere la sua integrità e il nastro erici sono soggetti ad idrolisi, che può portare cante presente nel nastro tende a diminuire per sfregamento con la testina di lettura/scrittura. L unico modo per scongiurare questi fenomeni di degrado è conservare i nastri magnetici in un ambiente pulito e controllato. [7] immagine 5 Processi di polimerizzazione: poliaddizione e policondensazione composti non saturi, aventi cioè nelle moleco- ne di lunghe catene (macromolecole). Non si molecola del polimero ottenuto è un multiplo - Cosi si formano le lunghe catene del polietilene -CH2 - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 - a partire dal monomero etilene, di formula CH2 = CH2. Si possono distinguere tre fasi successive. Nella prima fase una molecola di monomero - aprire uno dei doppi legami del monomero e - acidi o basi di lewis, ecc.). Nella seconda fase la molecola attivata addi- ro (fase di accrescimento). crescimento si disattiva trasformandosi in una stinguere in radicalici o in ionici a seconda che il centro attivo, all estremità della catena polimerica in crescita, sia un radicale libero oppu- - (ad es. un perossido) si decompone formando radicali liberi. Il radicale libero può allora ad- - lisione fra le estremità libere di due catene in fase di crescita, sia per collisione della catena luogo, reagendo col monomero, a composti do di lewis. L acido di Lewis non può da solo una base di Lewis con cui coordinarsi, la cui dire per trasferimento di un protone a un altra molecola presente nel sistema, che può essere ad esempio il solvente, il monomero o anche la molecola in crescita e si crea un nuovo ione 1618 CH 3 + C - CH 3 CH 3 in grado di accrescersi. Le polimerizzazioni cationiche avvengono con grande rapidità anche a temperature molto plicate ad esempio nella preparazione di gom me sintetiche. Nelle polimerizzazioni anioniche i catalizza tori che col monomero danno luogo a com plessi contenenti ioni carbonio negativi, sono costituiti generalmente da metalli alcalini o da Le macromolecole ottenute per polimerizza originaria come: ^CH2 - CH2 h n dove n è il grado di polimerizzazione che sta ad indicare il numero di molecole originarie dia il polimero. Con il grado di polimerizza oltre, cambiano gradatamente le proprietà del polimero. Così da un monomero gassoso si Dato che il grado di polimerizzazione (e di mero può assumere valori tanto elevati, ci si le del polimero. Parlando del polietilene pos siamo notare che la sua struttura molecolare è costituita da una catena di atomi di carbonio congiunti insieme da legami di valenza singoli Tale angolo è il cosidetto angolo tetraedrico perché è l angolo tra le linee tirate dal centro vertici. A ogni atomo di carbonio sono legati anche due atomi d idrogeno, anch essi secon do un angolo tretraedrico; si vede perciò che ogni atomo di carbonio è al centro di 4 legami disposti tetraedricamente. La policondensazione è la reazione di con densazione di gruppi reattivi appartenenti alle molecole di due diverse sostanze, con elimi nazione di una terza sostanza che il più delle macromolecola è necessario che ognuna delle due sostanze di partenza contenga più di un gruppo reattivo. Se le sostanze di partenza macromolecola lineare. La reazione di condensazione caratteristica delle poliammidi avviene tra un gruppo ammi nico NH2 e un gruppo carbossilico-cooh, e macromolecole lineari, con n dell ordine di H2N - ^CH2h 6 - NHOC - ^CH2h 4 - COOH + H2O +H2O Se almeno una delle sostanze di partenza ha tra le varie macromolecole in accrescimento, Nei processi di poliaddizione e policonden sazione i monomeri hanno già tendenza a reagire, ma la velocità di reazione aumenta mediante l uso di catalizzatori. I catalizzatori possono essere calore, luce, raggi ultravioletti e x, campi elettromagnetici, ultrasuoni e so stanze attive. Struttura e cristallinità dei polimeri cole si trovano in uno stato aggrovigliato e ca otico, all incirca come avviene in un piatto di spaghetti, il polimero si trova cioè in uno stato vimenti delle molecole l una rispetto all altra. Tali movimenti però non coinvolgono l intera molecola che può essere composta anche di migliaia di atomi, ma interessano parti di essa atomi della catena con energie di attivazione matura per iniezione richiedono una viscosità sottovuoto. Esaminiamo ora i processi che possono avve 1719 nire nel passaggio dallo stato fuso allo stato solido. Per quanto riguarda i polimeri termoindurenti, nel corso della permanenza nello stampo alla temperatura di formatura avviene il processo di reticolazione e il materiale passa progressivamente dallo stato fuso a uno stato rigido. Tale stato è completamente amorfo, in quanto in esso non esistono zone cristalline e il materiale al limite, si può considerare come formato da un unica, enorme macromolecola tridimensionale. Nel caso invece dei polimeri termoplastici, il raffreddamento del fuso può dar luogo a strutture completamente amorfe o a strutture parzialmente cristalline, nelle quali cioè le catene polimeriche sono disposte localmente in modo che vi siano aree di ordine distribuite statisticamente accanto a zone amorfe. Consideriamo la variazione del volume speci- ri, l uno completamente amorfo e l altro parzialmente cristallino, a partire dallo stato fuso. [17] immagine 6 Nel caso di un polimero amorfo (come il PVC) il raffreddamento porta a una variazione temperatura, accompagnata da un progressivo aumento di viscosità del liquido. In corrispondenza della temperatura di transizione vetrosat gsi osserva che la curva volume alcuna discontinuità, cambia pendenza. La temperatura di transizione vetrosa rappresenta la temperatura al di sotto della quale le catene sono relativamente immobili e il materiale presenta le caratteristiche di durezza e fragilità di un vetro. Da un punto di vista strutturale si può dire che il moto dei segmenti di catena, slittanti l uno sull altro allo stato liquido amorfo, si congela al di sotto dit g. L ulteriore variazione del vo- perciò soltanto alla riduzione dell ampiezza di vibrazione degli atomi e non più anche al progressivo impaccamento delle macromolecole in una sistemazione più compatta. Andando nel dettagliot gnon è una temperatura unica, ma un intervallo di temperature; si quanto il valore di tale temperatura determina il comportamento meccanico del polimero nell utilizzazione a temperatura ambiente. Benchè le catene polimeriche sotto T g siano incapaci di slittare l una sull altra, possono tuttavia essere ancora possibili rotazioni di gruppi laterali o rotazioni cooperative lungo legami della catena principale, coinvolgenti pochi atomi senza alcuna netta traslazione della catena. L ottima resilienza dei policarbonati a temperatura ambiente (alla quale si trovano allo stato vetroso) è dovuta appunto alla loro capacità di assorbire energia mediante una rotazione combinata di gruppi carbonilici presenti nelle loro molecole. Poiché non è mai possibile, nemmeno per stiramento, disporre completamente in modo regolare e ordinato le lunghe, aggrovigliate e nità di un polimero non potrà mai raggiungere il 100%. La temperatura alla quale il polimero passa dallo stato liquido allo strato cristallino è indicata con T m e in corrispondenza di essa si ha una brusca variazione di volume, tanto maggiore quanto maggiore è il grado di cristallinità conseguito. Tale variazione di volume è conseguenza dell impaccarsi ordinatamente delle catene polimeriche, in contrasto con la loro distribuzione disordinata allo stato liquido. Poiché però una parte del polimero rimane allo stato liquido amorfo, una volta giunti alla temperaturat g tivo di tale parte della struttura. Poliesteri I poliesteri possono essere aromatici o alifatici, saturi o insaturi, lineari o reticolati. Si possono produrre come omopolimeri o come copolimeri a blocchi. A seconda dei casi si 1820 Polietilentereftalato (PET) Poliuretani soft hard T g Polivinilcloruro (PVC) Proprietà igroscopiche dei nastri magnetici Vedere altro
CAPITOLO 11 Materiali ceramici ESERCIZI CON SOLUZIONE SVOLTA Problemi di conoscenza e comprensione 11.10 (a) Le strutture a isola dei silicati si formano quando ioni positivi, come Mg 2+ e Fe 2+, si legano Dettagli Degrado dei materiali non-metallici 1 materiali polimerici. Contenuto
Contenuto o legame chimico C C - legame covalente, energia di legame - struttura tetragonale dei quattro legami del carbonio reazioni di polimerizzazione - poliaddizione, esempi - policondensazione, esempi Dettagli Cos è il nastro autoadesivo?
Cos è il nastro autoadesivo? Per nastro autoadesivo si intende una striscia di materiale che può aderire con la semplice pressione su varie superfici senza la necessità di calore, umettatura od altro. Dettagli I Materiali Polimerici
I Materiali Polimerici I Materiali Polimerici Un polimero è costituito da molte unità molecolari ricorrenti, unite tra di loro per addizione sequenziale di molecole di monomero. Molte molecole del monomero Dettagli Le materie plastiche Chimica e tecnologie chimiche
Cosa sono... Le materie plastiche Chimica e tecnologie chimiche materiali artificiali polimerici con STRUTTURA MACROMOLECOLARE Monomeri e polimeri Materiali plastici... si dividono in TERMOPLASTICI ELASTOMERI Dettagli QUAL È IL SAPONE MIGLIORE?
Note per il docente QUAL È IL SAPONE MIGLIORE? Note per il docente Per queste lezioni si assume che gli studenti siano già familiari alla reazione di saponificazione e con il tipo di sostanze che compongono Dettagli MARITRANS MD. MARITRANS MD utilizza un esclusivo sistema di indurimento (attivato dall umidità) e diversamente dagli altri sistemi non forma bolle.
MARITRANS MD Data: 01.06.2011 Versione 10 MARITRANS MD è una membrana trasparente in poliuretano monocomponente, alifatica, estremamente elastica e con un alto contenuto di materiali solidi, utilizzata Dettagli CAPITOLO 10 Materiali polimerici ESERCIZI CON SOLUZIONE SVOLTA. Problemi di conoscenza e comprensione
CAPITOLO 10 Materiali polimerici ESERCIZI CON SOLUZIONE SVOLTA Problemi di conoscenza e comprensione 10.1 Un polimero è una lunga catena molecolare formata da unità monometriche. Le plastiche sono un grande Dettagli a cura di Massimo Reboldi MATERIALI PER UTENSILI
MATERIALI PER UTENSILI Gli utensili 2 Il comportamento di un utensile influenza in maniera determinante la: Qualità del prodotto finito; Costo parti lavorate; Gli utensili 3 Nelle due principali fasi devono Dettagli 04-04: Frazioni varie di biomassa Proprietà e processi Introduzione
Chapter 04-04 page 1 04-04: Frazioni varie di biomassa Proprietà e processi Introduzione Ci sono essenzialmente cinque diversi processi tra cui scegliere per la produzione di energia utile da qualsiasi Dettagli TRATTAMENTI TERMICI DEGLI ACCIAI
1. TEMPRA La tempra diretta: TRATTAMENTI TERMICI DEGLI ACCIAI - Aumenta la durezza degli acciai - Conferisce agli acciai la struttura denominata MARTENSITE (soluzione solida interstiziale sovrassatura Dettagli Capitolo 1 COSTITUZIONE DELLA MATERIA
ITST J.F. KENNEDY - PN Disciplina: TECNOLOGIA MECCANICA Capitolo 1 COSTITUZIONE DELLA MATERIA A cura di Prof. Antonio Screti LA COSTITUZIONE DELLA MATERIA CARATTERISTICHE DEI MATERIALI METALLICI Le caratteristiche Dettagli Tecnologia di formatura in autoclave
POLITECNICO DI MILANO Dipartimento di Ingegneria Aerospaziale Corso di Tecnologie Aeronautiche Docente: Giuseppe Sala Tecnologia di formatura in autoclave Paolo Bettini tel. 0223998044 E-mail bettini@aero.polimi.it Dettagli Membrana Liquida Poliuretano-Bituminosa Bicomponente, 1-1 in Volume, per Impermeabilizzazione e Protezione
Page 1/5 Membrana Liquida Poliuretano-Bituminosa Bicomponente, 1-1 in Volume, per Impermeabilizzazione e Protezione DESCRIZIONE : HYPERDESMO-PB-2K è una membrana liquida bicomponente poliuretano-bituminosa, Dettagli Inchiostri per stampa su supporti flessibili.
Inchiostri per stampa su supporti flessibili. Composizione indicativa degli inchiostri poliuretanici per rotocalco e flessografia. La stampa su films plastici pone vari problemi che non riguardano la stampa Dettagli CONIC. Sistema per l arricchimento del combustibile e la riduzione delle emissioni. TECHNO Est Milano mail:technoest@nd-techno.it
CONIC Sistema per l arricchimento del combustibile e la riduzione delle emissioni TECHNO Est Milano mail:technoest@nd-techno.it - DESCRIZIONE - Viene brevemente descritto un sistema di trattamento pre-combustione Dettagli GIOCHI DELLA CHIMICA
GIOCHI DELLA CHIMICA FASE D ISTITUTO (TRIENNIO) 21 marzo 2016 La prova è costituita da 50 quesiti. ALUNNO CLASSE Scrivi la risposta a ciascuna domanda nel foglio risposte allegato. 1. Quale dei seguenti Dettagli Classificazione. Le plastiche utilizzate in edilizia sono classificate in: - Resine termoindurenti - Resine termoplastiche
Classificazione Le plastiche utilizzate in edilizia sono classificate in: - Resine termoindurenti - Resine termoplastiche Entrambe raggruppano altre resine differenti per alcun specificità. Resine termoindurenti. Dettagli "#$%&'(%!*+,-(+$%)!(%"%'4$.)."#0'0"'"*#,$*'<2.--,-%)*='4$%#.0".='5%33*'"*#,$*-.>'
"#$%& "#$%&(#)(%)#*"+*"*#,$*-../*$#01020*-.2%34%)#*/*3*2$%3%-.2%-.-,"56010-*3."#0*55$%705-0*#0 "#$%&(%)5.".$02*3."#.)%"%2%34%)#0%$5*"0203*2$%3%-.2%-*$0& 8.)0".)0"#.#026. 9-*)#%3.$0 :-*))0102*+0%"./.0;%-03.$0& Dettagli Assorbimento e perdita di umidità nel tempo:variazioni dimensionali per una PA 6 Angiolino Panarotto e Damiano Piacentini CESAP
Assorbimento e perdita di umidità nel tempo:variazioni dimensionali per una PA 6 Angiolino Panarotto e Damiano Piacentini CESAP Il presente lavoro segue quanto già pubblicato su Macplas nel mese di gennaio Dettagli Sergio Canazza www.dei.unipd.it/english/csc/people/all/canazza.html e-mail: canazza@csc.unipd.it. Restauro Materiale Audio
Sergio Canazza www.dei.unipd.it/english/csc/people/all/canazza.html e-mail: canazza@csc.unipd.it Restauro Materiale Audio 2 CAPITOLO 1. IL RESTAURO AUDIO Capitolo 1 Il Restauro Audio 1.1 A contrastare Dettagli O-Ring WWW.SIXTEN.IT
O-Ring WWW.SIXTEN.IT Dimensioni, norme: AS 568, BS1806, BS4518, ISO3601/01, DIN3771, oltre 3500 dimensioni standard - Materiali: NBR nitrile, FPM fluoroelastomero, MVQ silicone, EPDM (etilene propilene),ptfe, Dettagli INTERVENTO DI CLAUDIA RICCARDI PLASMAPROMETEO - Dipartimento di Fisica Università degli Studi di Milano - Bicocca
INTERVENTO DI CLAUDIA RICCARDI PLASMAPROMETEO - Dipartimento di Fisica Università degli Studi di Milano - Bicocca La ricerca come strumento per lo sviluppo aziendale: sinergia tra università e industria Dettagli SVILUPPI DEI TRATTAMENTI TERMOCHIMICI DI DIFFUSIONE DA FASE GAS MEDIANTE CARATTERIZZAZIONE SUPERFICIALE GDOES
SVILUPPI DEI TRATTAMENTI TERMOCHIMICI DI DIFFUSIONE DA FASE GAS MEDIANTE CARATTERIZZAZIONE SUPERFICIALE GDOES Salsomaggiore Terme 6 Maggio 2009 20 Convegno Nazionale dei Trattamenti Termici Gianluca Mancuso Dettagli Cuscinetti SKF con Solid Oil
Cuscinetti SKF con Solid Oil La terza alternativa per la lubrificazione The Power of Knowledge Engineering Cuscinetti SKF con Solid Oil la terza alternativa di lubrificazione Esistono tre metodi per erogare Dettagli Tecnologia di filtrazione fine CJC TM
Tecnologia di filtrazione fine CJC TM Pulizia dei sistemi di olio diatermico (per trasmissione del calore) Settori di applicazione : Industria alimentare Raffinerie Industria del legno e della carta Industria Dettagli DANNEGGIAMENTI IN ESERCIZIO FENOMENI DI DANNEGGIAMENTO IN ESERCIZIO IN COMPONENTI MECCANICI REALIZZATI CON MATERIALI METALLICI
FENOMENI DI DANNEGGIAMENTO IN ESERCIZIO IN COMPONENTI MECCANICI REALIZZATI CON MATERIALI METALLICI 1 LA CORROSIONE Fenomeno elettrochimico che si può manifestare quando un metallo o una lega metallica Dettagli Le Biomolecole I parte. Lezioni d'autore di Giorgio Benedetti
Le Biomolecole I parte Lezioni d'autore di Giorgio Benedetti LE BIOMOLECOLE Le biomolecole, presenti in tutti gli esseri viventi, sono molecole composte principalmente da carbonio, idrogeno, azoto e ossigeno. Dettagli 1. INTRODUZIONE. L odontoiatria restauratrice, ha lo scopo di restaurare dal punto di vista
1. INTRODUZIONE L odontoiatria restauratrice, ha lo scopo di restaurare dal punto di vista anatomico-funzionale, gli elementi dentari compromessi, con l intento di mantenere e preservare l integrità dei Dettagli Preparazione e caratterizzazione di nanocompositi polimerici attraverso precursori organo-silanici
Preparazione e caratterizzazione di nanocompositi polimerici attraverso precursori organo-silanici Ezio Amerio Politecnico di Torino, Dipartimento di Scienza dei Materiali ed Ingegneria Chimica C.so Duca Dettagli LA NITRURAZIONE. (versione gennaio 2006)
LA NITRURAZIONE (versione gennaio 2006) Raccolta di appunti ad esclusivo uso interno ITIS VARESE - specializzazione meccanici. La nitrurazione è un processo che consente la formazione di nitruri durissimi Dettagli Progetto Lauree Scientifiche
Progetto occhiali eco-friendly Progetto Lauree Scientifiche Liceo Scientifico Statale Federico II - Altamura LE NUOVE TECNOLOGIE NEL SETTORE DELL OTTICA Nel settore ottico (occhiali, lenti generiche) il Dettagli rifiuti plastici RICICLO CHIMICO riciclo terziario
RICICL TERZIARI: recupero come materie prime secondarie rifiuti plastici combustione viene preservato il massimo valore sfruttabile contenuto nel rifiuto plastico, ma spesso ha numerosi fattori limitanti Dettagli APPUNTI DI OPTOELETTRONICA ad uso degli studenti
APPUNTI DI OPTOELETTRONICA ad uso degli studenti Guide ottiche integrate Massimo Brenci IROE-CNR Firenze Esempio di guida ottica integrata Propagazione della luce in una guida ottica integrata (vista in Dettagli TUBO IN POLIETILENE PE-Xa
TUBO TUBO IN POLIETILENE PE-Xa CODICE PRODOTTO PTR 373 Il tubo in polietilene reticolato Ercos Pe-Xa è ottenuti con il sistema di reticolazione a perossidi, ed è classificato nel gruppo Pe-Xa. Questo processo Dettagli METALLI FERROSI GHISA ACCIAIO
METALLI FERROSI I metalli ferrosi sono i metalli e le leghe metalliche che contengono ferro. Le leghe ferrose più importanti sono l acciaio e la ghisa. ACCIAIO: lega metallica costituita da ferro e carbonio, Dettagli Prodotti vernicianti in polvere: proprietà e prove di caratterizzazione.
Convegno Surface Treatments News 2012 In ambito METEF Prodotti vernicianti in polvere: proprietà e prove di caratterizzazione. di Giuseppe Casati Verona, 19 Aprile 2012 Sommario Introduzione Formulazione Dettagli Combustione energia termica trasmissione del calore
Scheda riassuntiva 6 capitoli 3-4 Combustione energia termica trasmissione del calore Combustibili e combustione Combustione Reazione chimica rapida e con forte produzione di energia termica (esotermica) Dettagli ENERGIA NELLE REAZIONI CHIMICHE
ENERGIA NELLE REAZIONI CHIMICHE Nelle trasformazioni chimiche e fisiche della materia avvengono modifiche nelle interazioni tra le particelle che comportano sempre variazioni di energia "C è un fatto, Dettagli FENOMENI DI CORROSIONE ED OSSIDAZIONE La corrosione è un fenomeno di degrado dei metalli. E un fenomeno termodinamico (chiamato anche
FENOMENI DI CORROSIONE ED OSSIDAZIONE La corrosione è un fenomeno di degrado dei metalli. E un fenomeno termodinamico (chiamato anche antimetallurgia) che si manifesta spontaneamente se: G Dettagli LO STATO SOLIDO. Lo stato solido rappresenta uno dei tre stati di aggregazione della materia
LO STATO SOLIDO Lo stato solido rappresenta uno dei tre stati di aggregazione della materia Nello stato solido le forze attrattive tra le particelle (ioni, atomi, molecole) prevalgono largamente sull effetto Dettagli Nastri GenCon per il trasporto generico
VOLTA Belting Technology Ltd. Italian Nastri GenCon per il trasporto generico The Next Step in Belting VOLTA Belting Technology Ltd. Nastri per diverse tipologie di trasporto L industria dei nastri per Dettagli Protettivo antiacido per pietre naturali
Protettivo antiacido per pietre naturali Trattamento nanotecnologico antigraffiti Trattamento nanotecnologico per metallo Protettivo antiacido per pietre naturali La superficie da trattare deve essere Dettagli 1. Talco (più tenero) 2. Gesso 3. Calcite 4. Fluorite 5. Apatite 6. Ortoclasio 7. Quarzo 8. Topazio 9. Corindone 10. Diamante (più duro)
1. Lo stato solido Lo stato solido è uno stato condensato della materia; le particelle (che possono essere presenti come atomi, ioni o molecole) occupano posizioni fisse e la loro libertà di movimento Dettagli I composti organici della vita: carboidrati, lipidi, proteine e acidi nucleici
I composti organici della vita: carboidrati, lipidi, proteine e acidi nucleici La seta della tela di ragno è un insieme di macromolecole, dette proteine. Sono le caratteristiche fisico-chimiche di queste Dettagli MATERIALI. Introduzione
MATERIALI 398 Introduzione Gli acciai sono leghe metalliche costituite da ferro e carbonio, con tenore di carbonio (in massa) non superiore al 2%. Attenzione: la normazione sugli acciai è in fase di armonizzazione Dettagli ATP Via Casa Pagano,31 84012 Angri (SA) Tel +39 081 94 77 77 Fax +39 081 94 77 40 www.atp-pultrsuion.com email: a.giamundo@atp-pultrusion.
IL CONSOLIDAMENTO STATICO CON COMPOSITI PRESTAZIONALI E CONVENIENTI PREMESSA L utilizzo di materiali e tecnologie proprie dell industria dei compositi registrano, negli ultimi anni, una sempre più capillare Dettagli ISSM FCS CFP ITT ISTITUTO SALESIANO SAN MARCO
SCOPRIRE APPASSIONARSI CRESCERE A SCUOLA ISSM FCS CFP ITT ISTITUTO SALESIANO SAN MARCO GLI INCHIOSTRI DA STAMPA via dei salesiani, 15 mestre-venezia t. 041.5498111 www.issm.it DEFINIZIONE DI INCHIOSTRO Dettagli Siliconi ad alta prestazione Per soluzioni globali
Sigillanti e adesivi siliconici Prodotti per incapsulaggio Materiali termoconduttivi Rivestimenti protettivi Grassi e Primer Siliconi ad alta prestazione Per soluzioni globali Adesivi sigillanti monocomponenti Dettagli Alcune tecniche di applicazione e proprietà del film verniciante essiccato. Proprietà tecniche
L ARIA COMPRESSA NEGLI IMPIANTI DI VERNICIATURA Lo scopo principale del processo di verniciatura, oltre a motivi estetici, è quello di proteggere il manufatto dalle aggressioni degli agenti ossidanti, Dettagli Materiali magnetici. B = vettore induzione magnetica H = vettore intensità del campo magnetico. nel vuoto: B = μo H
Materiali magnetici B = vettore induzione magnetica H = vettore intensità del campo magnetico nel vuoto: B = μo H La costante μo è la permeabilità magnetica del vuoto: μo = 1,26 10-6 H/m In presenza di Dettagli MANUALE PER LE AZIENDE DI TRATTAMENTO DEL CDC RAEE CONDIZIONATORI
MANUALE PER LE AZIENDE DI TRATTAMENTO DEL CDC RAEE CONDIZIONATORI Cenni storici Il climatizzatore nasce all inizio del secolo scorso, negli USA dagli studi dell ingegnere americano Willis Carrier il quale, Dettagli Concetti fondamentali su acidità e basicità delle soluzioni acquose
Concetti fondamentali su acidità e basicità delle soluzioni acquose Le molecole H 2 O dell acqua liquida pura possono andare incontro a dissociazione. Il processo può essere descritto come una reazione Dettagli DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER L EUROPA WWW.BEAMPOWERENERGY.COM
DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER L EUROPA WWW.BEAMPOWERENERGY.COM DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER L EUROPA MaxR100 ripristina e mantiene l efficienza in condizionatori d aria, refrigeratori e sistemi di refrigerazione. Dettagli TECNICHE DI NITRURAZIONE CON SUPPORTO AL PLASMA
TRATTAMENTO DELLE SUPERFICI TECNICHE DI NITRURAZIONE CON SUPPORTO AL PLASMA 108 I sistemi e il processo di plasma nitrurazione Ionit e Ionit Ox, della Metaplas Ionon, facente capo alla svizzera Sulzer, Dettagli Memoria secondaria. Memoria secondaria
Memoria secondaria La CPU opera su programmi e dati presenti nella RAM, ma questa da sola non basta a contenere tutti i programmi e i dati presenti sull elaboratore. Per questo motivo i dati e i programmi Dettagli MESSA IN OPERA 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 INTERRUZIONI, RIPRESE, MESSA IN OPERA CASSEFORME PREPARAZIONE E PREDISPOZIONE DELLE ARMATURE GETTO
Il calcestruzzo e le strutture armate Messa in opera INDICE 5 MESSA IN OPERA 5.1 5.3 CASSEFORME GETTO 5.2 PREPARAZIONE E PREDISPOZIONE DELLE ARMATURE 5.4 COMPATTAZIONE DEL GETTO MESSA IN OPERA 5.5 INTERRUZIONI, Dettagli CARATTERISTICHE TECNICHE ADIPRENE *
ELASTOMERI URETANICI CARATTERISTICHE TECNICHE ADIPRENE * I tecnici progettisti, nel momento in cui prendono in considerazione l'adiprene, devono abbandonare qualsiasi preconcetto circa le limitazioni delle Dettagli CAPITOLO 14 Corrosione e protezione dei materiali ESERCIZI CON SOLUZIONE SVOLTA. Problemi di conoscenza e comprensione
CAPITOLO 14 Corrosione e protezione dei materiali ESERCIZI CON SOLUZIONE SVOLTA Problemi di conoscenza e comprensione 14.1 Un potenziale standard di ossidoriduzione è il potenziale elettrico (tensione) Dettagli i quaderni l impermeabilizzazione IMPERMEABILIZZAZIONE
i quaderni l impermeabilizzazione Pag.1/13 UMIDITA DI INFILTRAZIONE - ACQUA IN PRESSIONE (Degrado di strutture in cls, interrate e/o seminterrate a contatto con acqua) ORIGINE DEL FENOMENO : Nell edilizia Dettagli iglidur V400: Resistenza chimica e alle alte temperature
iglidur : Resistenza chimica e alle alte temperature Produzione standard a magazzino Eccellente resistenza all usura anche con alberi teneri e temperature fino a +200 C Ottima resistenza agli agenti chimici Dettagli Mtll Metallurgia Acciai e ghise
Acciai e ghise Mtll Metallurgia Acciai e ghise Prof. Studio: piano terra Facoltà di Ingegneria, stanza 25 Orario di ricevimento: i Mercoledì 14.00-16.00 Tel. 07762993681 E-mail: iacoviello@unicas.itit Dettagli Composizione degli acciai Conoscere bene per comprare meglio
Composizione degli acciai Conoscere bene per comprare meglio Manuele Dabalà Dip. Ingegneria Industriale Università di Padova Introduzione Cos è l acciaio? Norma UNI EN 10020/01 Materiale il cui tenore Dettagli IL PLIMMER NEL TRATTAMENTO DELLE ACQUE CALDE E FREDDE SANITARIE
IL PLIMMER NEL TRATTAMENTO DELLE ACQUE CALDE E FREDDE SANITARIE Negli ospedali, come pure nelle comunità, nelle case di riposo e nei grandi alberghi, gli impianti di riscaldamento e produzione di acqua Dettagli Introduzione ai Siliconi
«Tutto quello che è bene sapere sul silicone liquido LSR» Galliate (NO) 22 Settembre 2015 Introduzione ai Siliconi Marco Monti Che cosa è un elastomero? GLI ELASTOMERI SONO MATERIALI CE ANNO LA PROPRIETÀ Dettagli Polysorb Molle a tazza. Polysorb. Tel. +39-039-59061 Fax +39-039 - 59 06 222. Compensazione del gioco assiale e degli errori di lavorazione
Tel. +39-039-59061 Molle a tazza mm Compensazione del gioco assiale e degli errori di lavorazione Eccellenti capacità ammortizzanti Insonorizzanti Inossidabili Leggere Isolamento elettrico e termico 36.1 Dettagli Riduzione Odori e Grassi UV SMELL RK
UV SMELL RK UV SMELL RK Apparecchio a Raggi UV-C + Ozono + TiOX per l abbattimento dei cattivi odori e dei grassi nelle cappe e soffitti aspiranti di grandi cucine. UV-SMELL-RK è un modulo emettitore UV- Dettagli LEGHE METALLICHE STRUTTURA DELLE LEGHE LA GHISA E L ACCIAIO. I metalli sono dei SOLIDI POLICRISTALLINI (aggregati di molti cristalli, detti GRANI)
LEGHE METALLICHE LA GHISA E L ACCIAIO Prof.ssa Silvia Recchia Le leghe sono delle DISPERSIONI DI UN SOLIDO IN UN ALTRO SOLIDO SOLVENTE: metallo base (metallo presente in maggiore quantità) SOLUTO: alligante Dettagli PIANO DIDATTICO SCIENZA DEI MATERIALI PER LA CONVERSIONE FOTOVOLTAICA
PIANO DIDATTICO SCIENZA DEI MATERIALI PER LA CONVERSIONE FOTOVOLTAICA Celle solari: dai mirtilli agli spaghetti CONVERSIONE FOTOVOLTAICA: L ENERGIA DEL FUTURO v Energia inesauribile e rinnovabile v Non Dettagli Realizzazione dei circuiti integrati
Realizzazione dei circuiti integrati I circuiti integrati possono essere suddivisi in due grandi gruppi: Circuiti integrati monolitici in cui tutti i componenti vengono formati durante il procedimento Dettagli La sostanza organica
La sostanza organica La frazione solida di un suolo comprende anche la componente organica. Il contenuto di sostanza organica in un suolo è molto variabile, in genere nell intervallo 0.5-10 %, (5% in media). Dettagli EXTRUSION COATING. Una tipica linea di estrusione può raggiungere altissime velocità, nell ordine di 500 metri al minuto e oltre.
EXTRUSION COATING EXTRUSION COATING L extrusion coating è un processo utilizzato per preparare complessi utilizzati per imballaggi asettici, quali contenitori per latte, vino, succhi di frutta, acqua etc. Dettagli Classificazione dell Olio di Oliva
Classificazione dell Olio di Oliva Sulla base della qualità delle olive, della loro freschezza ed integrità, del grado di acidità e della lavorazione, gli oli di oliva vengono così classificati: 1 : OLIO Dettagli G. M. La Vecchia Dipartimento di Ingegneria Meccanica Università di Brescia
G. M. La Vecchia Dipartimento di Ingegneria Meccanica Università di Brescia Solubilizzazione Cementazione Nitrurazione Tempra di soluzione ed invecchiamento Coltre bianca cementato Nitrurazione 550 C x Dettagli DATI TECNICI GENERALI
DATI TECNICI GENERALI./02 Tipologia di aria compressa da impiegare I cilindri sono progettati per impiego, senza manutenzione, con aria senza lubrificazione. Se si utilizza aria lubrificata la lubrificazione Dettagli Durata dei cuscinetti in presenza di temperature elevate
TECHNICAL INSIGHT UNA PUBBLICAZIONE DI NSK EUROPE Durata dei cuscinetti in presenza di temperature elevate Una delle domande più frequenti che il personale addetto alla manutenzione rivolge alle aziende Dettagli PREPARAZIONE E CARATTERIZZAZIONE DEI VETRI COLORATI
PREPARAZIONE E CARATTERIZZAZIONE DEI VETRI COLORATI Cos è un vetro? COS È UN VETRO? SOLIDO? LIQUIDO? ALTRO? GLI STATI DELLA MATERIA Volume specifico Liquido Vetro Tg CAMBIAMENTO DI VOLUME Tf Tf =TEMPERATURA Dettagli Il magnetismo nella materia
Le orbite degli elettroni in atomo di idrogeno Forma spaziale degli Orbitali elettronici di atomo di idrogeno Un solido Il magnetismo nella materia ferrimagnetismo Dr. Daniele Di Gioacchino Istituto Nazionale Dettagli VERNICI UV PER ARREDI INTERNI APPROCCIO TECNOLOGICO E SOSTENIBILE
VERNICI UV PER ARREDI INTERNI APPROCCIO TECNOLOGICO E SOSTENIBILE VERNICI UV PER ARREDI INTERNI APPROCCIO TECNOLOGICO E SOSTENIBILE SPECIALIZZAZIONE E PERSONALIZZAZIONE A SUPPORTO DEL CLIENTE Il laboratorio Dettagli 1. Un elemento Ä formato da particelle indivisibili chiamate atomi. 2. Gli atomi di uno specifico elemento hanno proprietå identiche. 3.
Atomi e molecole Ipotesi di Dalton (primi dell 800) 1. Un elemento Ä formato da particelle indivisibili chiamate atomi. 2. Gli atomi di uno specifico elemento hanno proprietå identiche. 3. Gli atomi dei Dettagli Art. 282 PENSILINA BAROCCO
Scheda Tecnica Art. 282_Pag. 1 di 5 Art. 282 PENSILINA BAROCCO Struttura: n 02 montanti posteriori laterali in profilato di acciaio zincato da mm. 80 x 80 x 2 con un angolo stondato; ogni singolo montante Dettagli Tintura. Tintura in botte
Tintura 1 Tintura Si conferisce a tutta la pelle nella sua sezione, la colorazione di base che poi sarà raggiunta in maniera definitiva con la fase di finissaggio (rifinizione) Tintura in botte 2 Le materie Dettagli Scienza e Tecnologia dei Materiali
Scienza e Tecnologia dei Materiali Ingegneria Civile Docente: Prof. Laura Montanaro laura.montanaro@polito.it Prof. L. Montanaro STM Ing. Civile 1 Generalità Orario lezioni: Lunedì 11.30-13.00 Martedì Dettagli IL NUCLEO ATOMICO E LA MOLE
IL NUCLEO ATOMICO E LA MOLE Gli atomi sono costituiti da un nucleo, formato da protoni (carica elettrica positiva, massa 1,6724 x 10-24 g) e neutroni (nessuna carica elettrica, massa 1,6745 x 10-24 g), Dettagli Guida alla fresatura Spianatura 1/24
SPIANATURA Guida alla fresatura Spianatura 1/24 SCELTA INSERTO/FRESA Una fresa con un angolo di registrazione inferiore a 90 agevola il deflusso dei trucioli aumentando la resistenza del tagliente. Gli Dettagli MODULO 3 - LA MATERIA: COMPOSIZIONE E TRASFORMAZIONI
MODULO 3 - LA MATERIA: COMPOSIZIONE E TRASFORMAZIONI La materia è tutto ciò che ha una massa, energia e occupa spazio, cioè ha un volume; essa si classifica in base alla sua composizione chimica ed in Dettagli PROCESSO DI ASSEMBLAGGIO
PROCESSO DI ASSEMBLAGGIO La fabbricazione degli elementi meccanici seguita dalla loro unione sono i principali compiti dell industria produttiva. Essenzialmente l assemblaggio consiste nel collegare degli Dettagli MESCOLE IN FKM. re dal tipo di manufatto e di tecnologia. di stampaggio. Il nostro bagaglio di esperienza,
Questa linea di prodotti comprende circa 500 mescole suddivise in cinque gruppi. 1 - Copolimeri vulcanizzabili a bisfenolo. 2 - Terpolimeri vulcanizzabili a bisfenolo. 3 - Mescole standard vulcanizzabili Dettagli Sistemi di controllo catalitico dell inquinamento atmosferico per la rimozione di sostanze organiche volatili (VOCs)
Sistemi di controllo catalitico dell inquinamento atmosferico per la rimozione di sostanze organiche volatili (VOCs) Bietigheim-, 02.08.2010 I metodi catalitici per trattare gli inquinanti atmosferici Dettagli LE PROPRIETA DEI MATERIALI METALLICI
LE PROPRIETA DEI MATERIALI METALLICI Si suddividono in : proprietà chimico-strutturali strutturali; proprietà fisiche; proprietà meccaniche; proprietà tecnologiche. Le proprietà chimico-strutturali riguardano Dettagli Le memorie di massa. Il disco floppy 1
Le memorie di massa Tutti i sistemi di elaborazione dispongono di alcuni supporti per memorizzare permanentemente le informazioni: le memorie di massa Dischetti o floppy disk Dischi fissi o hard disk CD Dettagli Colla di montaggio Pro
Scheda prodotto Prodotto COLLA DI MONTAGGIO PRO è una colla e un mastice per fughe dalla qualità pregiata, a presa rapida e capace di mantenere l elasticità, a base di polimero MS ad elevata adesione iniziale. Dettagli Classe 4^ - Tecnologie mecc. di proc. e prod. - UdA n 2: Taglio dei metalli - Fluidi da taglio FLUIDI DA TAGLIO
FLUIDI DA TAGLIO Il calore che si sviluppa durante l asportazione di truciolo é causato da: - lavoro di deformazione del materiale - lavoro di attrito 1) Il calore dovuto alla deformazione dipende dalle Dettagli La protezione attiva
LEZIONE 33 La protezione attiva L insieme delle misure di protezione che richiedono l azione di un uomo o l azionamento di un impianto sono quelle finalizzate alla precoce rilevazione dell incendio, alla Dettagli Art. 272 PENSILINA OLIMPO
Scheda Tecnica Art. 272_Pag. 1 di 6 Art. 272 PENSILINA OLIMPO Struttura: n 05 montanti verticali in profilato decagonale di acciaio zincato spessore 15 / 10 (inscritto in una circonferenza di diametro Dettagli INNOVATICA. DSO300E02 Generatori aerosol per lo spegnimento incendio
Pagina 1 di 5 INNOVATICA presenta l estinguente del futuro DSO300E02 Generatori aerosol per lo spegnimento incendio Rapido Sicuro ed affidabile Efficace ed efficiente Compatibile con l ambiente INNOVATICA, Dettagli I principali supporti di stampa per imballaggi flessibili. MATERIALI PER L IMBALLAGGIO FLESSIBILE : 1. LA CARTA ED IL CARTONCINO
I principali supporti di stampa per imballaggi flessibili. In flessografia e rotocalco è praticamente possibile stampare quasi tutte le superfici di materiali avvolti in bobina e sufficientemente flessibili Dettagli modulo: CHIMICA DEI POLIMERI
CORSO PON Esperto nella progettazione, caratterizzazione e lavorazione di termoplastici modulo: CHIMICA DEI POLIMERI Vincenzo Venditto influenza delle caratteristiche strutturali, microstrutturali e morfologiche Dettagli tesa ACX plus Fissaggio Intelligente
tesa ACX plus Fissaggio Intelligente Suggerimenti e Consigli per la Corretta Applicazione dei Nastri Soluzioni di fissaggio strutturale con tesa ACX plus GUIDA ALL APPLICAZIONE tesa ACX plus Fissaggio Dettagli 2. L INQUINAMENTO ATMOSFERICO
2. L INQUINAMENTO ATMOSFERICO L aria è una miscela eterogenea formata da gas e particelle di varia natura e dimensioni. La sua composizione si modifica nello spazio e nel tempo per cause naturali e non, Dettagli 2016 © DocPlayer.it Privacy Policy | Condizioni del servizio | Feed-back

References: Art. 282
 Art. 282
 Art. 282
 Art. 272
 Art. 272
 Art. 272